L ①

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 和光純薬工業株式会社 ）, 酸の純度（ 60%の過塩素酸を0.1mol/lに希釈 ）2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ 日本ミリポア製 Direct-Q UV ）, 純度( 18MΩ・cm）
3. 洗ビンの容器の材質： （ ポリエチレン）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ ポテンシオスタット：BAS製 CHI700D 電解槽：日厚計測 ）5. 電解槽の容積： 220 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 洗瓶の硫酸で2～3回共洗いをする。
）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる。
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 75.8 μg cm-2）, イオノマー担持量（ 34.9μｇ cm-2）10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（ 電極表面をエタノールで拭き、1回で担持している。
）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 25 ℃, 10 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（ 0V～1.25V 500mV/sec 20サイクル程度）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： b. 液上部流通
15. 特記事項：

L ①FC-I1-2

10-1-200.5
1.0Potential / V (RHE)

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： a. FC-I1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 61 ｍ2 g-1-Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（125 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法 ： b. 水素脱離波
8. 電位走査速度： 50 mV s-1
9. 対極 ： ｄ. 炭素繊維
10. 参照電極 ： a. RHE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Current density / mA cm

Current density / mA cm-20-2
400rpm500rpm650rpm-4900rpm
1600rpm-62500rpm-80.2

0.4 0.6 0.8 1.0
Potential / V (RHE)

1.2

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度 ： b. 25 ℃
4. 電極回転速度：400, 500, 650, 900, 1500, 2500rpm

L ①FC-I1-1J /A-1

2000

1000

0.85V : y=7628.4x+271.54
0.90V : y=7856.6x+837.27

00-1/2

ω

0.1-1 -1/2/ (rad s )0.2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 436A g-1-Pt, 7.15×10-4 A cm-2-Pt@0.90 V ; 141A g-1-Pt, 2.32×10-4 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： b. アノーディック電位走査時

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

L ②

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 関東化学株式会社 ）, 酸の純度（ 過塩素酸Ultrapurを0.1mol/lに希釈 ）2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ 日本ミリポア製 Direct-Q UV ）, 純度( 18MΩ・cm）
3. 洗ビンの容器の材質： （ PFA）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等：（ポテンシオスタット：Ivium Technologies製 Ivium Stat
電解槽：日厚計測）
5. 電解槽の容積： 220 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 超純水中で煮沸洗浄後、自然乾燥。測定前に電解液でで2～3回共洗いをする。 ）7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる。
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 37.5 μg cm-2）, イオノマー担持量（ 9.34 μg cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（ 電極表面をエタノールで拭き、1回で担持している。
）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 60 ℃, 15 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（ 0V～1.25V 500mV/sec 20サイクル程度）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： b. 液上部流通
15. 特記事項：

FC-I110-1-200.5
1.0
Potential / V (RHE)

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： a. FC-I1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 49 ｍ2 g-1-Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（125 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法 ： b. 水素脱離波
8. 電位走査速度： 50 mV s-1
9. 対極 ： ｄ. 炭素繊維
10. 参照電極 ： a. RHE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Current density / mA cm-20

Current density / mA cm-2L ②-1-2400rpm

500rpm650rpm-3900rpm-41600rpm
2500rpm-5-60.2

0.4 0.6 0.8 1.0
Potential / V (RHE)

1.2

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度 ： b. 25 ℃
4. 電極回転速度：400, 500, 650, 900, 1500, 2500rpm
5. 電位走査速度： （）L ②FC-I1

3000-1J /A-1

4000

2000
1000
0.85V : y=11597x+493.83
0.90V : y=12876x+1434.600ω

-1/20.1/ (rad s-1)-1/20.2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 484A g-1-Pt, 9.88×10-4 A cm-2-Pt@0.90 V ; 166A g-1-Pt, 3.40×10-4 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： b. アノーディック電位走査時

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

L ③

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 関東化学株式会社 ）, 酸の純度（ 過塩素酸Ultrapurを0.1mol/lに希釈 ）2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ 日本ミリポア製 Direct-Q UV ）, 純度( 18MΩ・cm）
3. 洗ビンの容器の材質： （ PFA）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ ポテンシオスタット：Ivium Technologies製 Ivium Stat
電解槽：日厚計測）
5. 電解槽の容積： 220 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 超純水中で煮沸洗浄後、自然乾燥。測定前に電解液でで2～3回共洗いをする。 ）7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる。
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 37.5 μg cm-2）, イオノマー担持量（ 9.34 μg cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（ 電極表面をエタノールで拭き、1回で担持している。
）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 60 ℃, 15 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（ 0V～1.25V 500mV/sec 20サイクル程度）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： b. 液上部流通
15. 特記事項：

L ③0-2

10-1-200.5
1.0
Potential / V (RHE)

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： a. FC-I1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 35 ｍ2 g-1-Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（125 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法 ： b. 水素脱離波
8. 電位走査速度： 50 mV s-1
9. 対極 ： ｄ. 炭素繊維
10. 参照電極 ： a. RHE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Current density / mA cm

Current density / mA cm-2

FC-I1-1-2400rpm
500rpm650rpm-3900rpm-41600rpm
2500rpm-5-6
0.2

0.4 0.6 0.8 1.0
Potential / V (RHE)

1.2

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度 ： b. 25 ℃
4. 電極回転速度：400, 500, 650, 900, 1500, 2500rpm
5. 電位走査速度： （）L ③FC-I1

3000-1J /A-1

4000

2000
1000
0.85V : y=11293x+519.74
0.90V : y=13107x+1400.2

00

ω

-1/2

0.1/ (rad s-1)-1/2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 460A g-1-Pt, 1.28×10-3 A cm-2-Pt@0.90 V ; 170A g-1-Pt, 4.74×10-4 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： b. アノーディック電位走査時0.2

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

L ④評 価 条 件

1. 酸の純度等： メーカー（ 関東化学株式会社 ）, 酸の純度（ 過塩素酸Ultrapurを0.1mol/lに希釈 ）2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ 日本ミリポア製 Direct-Q UV ）, 純度( 18MΩ・cm）
3. 洗ビンの容器の材質： （ PFA）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ ポテンシオスタット：Ivium Technologies製 Ivium Stat
電解槽：日厚計測）
5. 電解槽の容積： 220 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 超純水中で煮沸洗浄後、自然乾燥。測定前に電解液でで2～3回共洗いをする。 ）7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下。
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 75.8 μg cm-2）, イオノマー担持量（ 34.8 μg cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（ 電極表面をエタノールで拭き、1回で担持している。
）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 25 ℃, 10 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（ 0V～1.25V 500mV/sec 20サイクル程度）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： b. 液上部流通
15. 特記事項：

FC-I1010-1-200.5
1.0Potential / V (RHE)

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒 ： a. FC-I1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 65 ｍ2 g-1-Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（125 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法 ： b. 水素脱離波
8. 電位走査速度： 50 mV s-1
9. 対極 ： ｄ. 炭素繊維
10. 参照電極 ： a. RHE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Current density / mA cm-2

Current density / mA cm-2L ④-2400rpm
500rpm650rpm-4900rpm
1600rpm-62500rpm-80.2

0.4 0.6 0.8 1.0
Potential / V (RHE)

1.2

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度 ： b. 25 ℃
4. 電極回転速度：400, 500, 650, 900, 1500, 2500rpm
5. 電位走査速度： （）L ④FC-I1-1

J /A-1

2000

10000.85V : y=7624x+123.65
0.90V : y=7881.2x+484.65

00ω

-1/20.1/ (rad s-1)-1/2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 958A g-1-Pt, 1.47×10-3 A cm-2-Pt@0.90 V ; 244A g-1-Pt, 3.76×10-4 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： b. アノーディック電位走査時0.2

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。